( 6o) 



» En opérant la rupture par une [série de chocs, la deuxième phase ne commence 

 plus pour le fer fondu qu'à 200", avec une zone de transition qui s'étend de 80'' à 200"; 

 la troisième phase commence vers 35o°. 



Fig. 2. 



iO 



30 



20 



00° 



1B0° 



':ib° 



_L. 



J_ 



îiO" 210° 300° 



%. = 30° 

 ^^^'UlDn|eineiit3_8'%. =10% 



-L. 



I 



_1_ 



_L. 



-1_ 



j Teinpératurcs _ 8*^ 

 Echelles ! Charte» de rupture.? 



330° 3S0° 330° 120° k50° 



"^^l c 



» Ceci donne l'explication de cette opinion accréditée que le fer et l'acier présentent 

 un maximum de résistance et de fragilité à 3oo°. Us possèdent en effet un maximum 

 Je fragilité au choc à cette température; mais ils possèdent également un maximum 

 de résistance et d'allongement à la traction lente. 



» En résumé, il se produit, dans les propriétés mécaniques du fer et de 

 l'acier fondus, deux modifications; l'une se fait sentir à partir de 80°, la 

 seconde à partir de 240° environ; ces modifications dépendent à la fois 

 de la température et de la vitesse de mise en charge, c'est-à-dire du temps 

 et des efforts auxquels le métal est soumis. Elles ne peuvent avoir pour 

 cause que des transformations se produisant sous l'influence simultanée de 

 ces efforts et de la température, transformations qui sont d'autant plus 

 complètes que la température est plus élevée et que le métal reste plus 

 longtemps soumis à l'action de ces efforts. 



» Ces transformations sont permanentes et se traduisent, après refroi- 

 dissement, par une élévation considérable de la limite élastique, de la charge 

 de rupture et par une réduction notable de l'allongement. 



» Parmi les nombreuses expériences que j'ai faites à ce sujet, je citerai 

 la suivante : 3 fils de fer fondu, d'une longueur de o'",20, ont été chargés 

 à i5° à raison de 30""^ par millimètre carré, charge qui leur a donné un al- 

 longement de 9 poiu" 100. En cet état, ils ont été chauffés : le n" 1, à 74°; 



